1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 7 
Die Schmelzdiagramme der eutektischen Sulfid-Systeme FeS : ZnS, 
PbS : ZnS, AgyS : ZnS, PbS: FeS, Ags S : PbS, PbS : CS (nach 
FRIEDRICH) und AgS : FeS (nach ScuorN) reproduziere ich auf Fig. 1. 
Bei diesen Systemen handelt es sich um diskontinuierliche, Bakhuis 
RoozeboomsTypus V angehórige Mischkrystalle, freilich derart, dafs in den 
meisten Fällen, wie bei PbS: ZnS, AgS : ZnS, PbS : FeS, AgS : Fes, 
das Mineral A nur eine ganz geringe Menge der Komponente 6 und 
1600 — 
1: T NS pcr pue e = 
1500 | 4, xe ri >> dr 
Zn$, ca 1650" 
FeS 1170 : : es Ai in 
(11339 1150° 
PbS 111%" PLS 1114? 
1000 
900 
Ag,S 835 
200|- 
700 
600 
100%a 90 40 70 60 10 0 
0555 10 20 30 40 40 60 70 40 90 100 
Fig. 1. Das Schmelzdiagramm einiger binären Sulfid-Systeme, mit Eutektikum (nach FRIE- 
DRICH, AgoS : FeS nach Scuoen). Einige dieser Systeme bilden Mischkrystalle mit Eutekti- 
kum, und zwar mit relativ viel der Komponente a in dem Mineral B (Beispiel: FeS in 
(Zn, Fe) S). — Die Komponente mit dem niedrigerem Schmelzpunkt ist überall links einge- 
zeichnet. — Das Prozent-Verhältnis bezieht sich auf Gewichtsprozent (und nicht auf 
Molekularprozent). 
ebenfalls das Mineral B nur eine ganz geringe Menge a aufnehmen kann. 
In entsprechender Weise mag Silberglanz nur ganz wenig PbS, aber Blei- 
glanz mindestens 1 Przt, vielleicht ein Paar Przt. AgS aufnehmen. — 
Andrerseits mag Zinkblende (und Wurtzit) ziemlich viel FeS (nämlich 
Zinkblende mindestens 25 ?/, FeS) enthalten. Dies bewirkt ein relative 
geringe Schmelzpunkt-Erniedrigung von FeS durch ZnS. 
